346 ACADÉMIE DÉS SCIENCES . 



CHIMIE PHYSIQUE. — Influence de divers facteurs sur la vitesse critique de 

 tT^enipe des aciers au carbone. Note de M. Portevin, présentée par 

 M. H. Le Chatelier. 



Dans deux Notes antérieures (') nous avons décrit le dispositif expéri- 

 mental adopté pour Tétude du refroidissement rapide, par immersion dans 

 Teau, de cylindres métalliques et nous avons exposé les conclusions qui 

 nous paraissaient se dégager de cette étude quant aux lois expérimentales 

 du refroidissement, ainsi que diverses conséquences relatives à la trempe 

 des aciers au carbone. L'examen complet des courbes de refroidissement 

 enregistrées à cette époque, dont le nombre dépassait 260, n'était pas 

 entièrement terminé et il a permis depuis de tirer diverses autres conclu- 

 sions et de compléter celles déjà formulées; la rédaction définitive et 

 re.\po>é complet des expériences feront l'objet ultérieurement d'un 

 Mémoire détaillé. 



i" Nous avons déjà signalé que, pour un même acier et pour des condi- 

 tions initiales de trempe constantes, si l'on fait croître la rapidité du refroi- 

 dissement, ou plus exactement la vitesse moyenne de refroidissement 

 avec des lois de refroidissement semblables, l'abaissement du point de 

 transformation ne se fait pas régulièrement; il y a discontinuité, ou tout 

 au moins variation non graduelle de la position, dans l'échelle des tempé- 

 ratures, du point de transformation au refroidissement, lequel est marqué 

 par une perturbation sur les courbes enregistrées. Après s'être abaissée 

 progressivement, Tanomalie au refroidissement passe d'une position A/"' 

 à une position Ar ", d'où la notion de vitesses critiques de j^ef raidissement. 

 Ceci est également signalé, comme il a été déjà dit, par l'examen de la 

 microstructure, mais on peut aussi le mettre en évidence par : 



a. L'étude de la durée de trempe en fonction du diamètre de cylindres 

 homo thé tiques; 



(') Etude expérimentale de refroidissement de divers métaux par immersion 

 dans l'eau {Comptes rendus^ t. 16'i-, 19 17, p. 788 ). 



Influence de la vitesse de refroidissement sur la température de transformation 

 tl la structure des aciers au carbone {Comptes rendus, t. 164, 191 7, ]>. 885). 



